136 



als würde efl mit einer dicken Lage von Gummi überzogen sein. 

 In seinen beiden Fadenrichtungen erfuhr der Stoff eine bedeutende 

 Verkürzung, so dass die Länge und Breite um vieles kleiner 

 wurde, als sie vorher war. 



Das so aufgeschollene, schleimige und durchscheinende Ge- 

 webe nahm ich aus der Säure und legte es in Wasser, das ich 

 mehrmals wechselte, bis das letzte Waschwasser blaues Lakmuspa- 

 pier nicht mehr röthete. Die in der Säure enthaltene Durchsich- 

 tigkeit des Gewebes nahm im Wasser etwas ab , hingegen ver- 

 schwand der gelatinös klebende Zustand der Oberfläche vollständig; 

 überhaupt hatte das Gewebe ein ähnliches Aussehen wie eine im 

 Wasser geweichte Blase, denn es war ebenso biegsam, dehnbar, 

 glatt und gelblich , die gewebeartige Struktur machte den Unter- 

 schied und die Verschiedenheit. 



Das nasse , von Säure befreite Gewebe troknete ich nun. 

 Auch im getrokneten Zustande hatte das Gewebe äusserlich die 

 Eigenschaften der thierischen Haut, denn es war durchscheinend 

 und schwach gelb, etwas steif und dabei biegsam, die Oberfläche 

 war etwas glänzend und die zwischen den Fäden befindlichen Po- 

 ren oder Oeffnungen verklebt. Werden diese präparirten Stoffe vor 

 dem Troknen gedehnt , so bleiben diese Poren offen und lassen 

 dann das Wasser sehr leicht durch. Wird der ungedehnte trokne 

 Stoff filterartig zusammengebogen und in die Vertiefung Wasser 

 gegossen, so dringt dasselbe nur langsam durch, wie bei gut 

 geleimtem Papier. 



Bekanntlich lassen sich vorzüglich Wollstoffe nach den Rich- 

 tungen der Fäden leicht reissen ; diese präparirten Gewebe hin- 

 gegen lassen sich in allen Richtungen zerreissen ebenso, wie Pa- 

 pier. Bemerkenswsrth ist es, dass das Gewebe nach der Behand- 

 lung mit Säure ebensoviel wiegt, als vor der Behandlung. Auf- 

 fallend ist aber die Zusammenziehung des Stoffes und zwar der- 

 massen, dass durchschnittlich jeder Faden um mehr als den vierten 

 Theil seiner Länge sich verkürzt und die Fläche des präparirten 

 Gewebes ohngefähr die Hälfte des ursprünglichen Flächeninhaltes 

 beträgt. 



Diess sind die vorzüglichsten und auffallendsten Erscheinungen 

 dieser Gewebe , welche je nach der Qualität und der Behandlung 

 derselben , unterschiedliche Resultate geben. Doch dürften diese 

 Gewebe nicht dieselbe Bedeutung und Anwendung wie das Perga- 

 mentpapier erlangen , da der Zusammenhang des neueu Präparates 

 nicht 60 stark ist wie bei dem ursprünglichen Gewebe. 



